Ueber (las Verhalten einiger kristallis. natiirl. Metallsultide etc. 469 
wie aus der beistellenden Kurve ersichlich, gleichförmig. Der ab- 
solute Widerstand ist gleich 0,0021)1 (1 — 0,00128 . t). Diese 
Daten stimmen mit denen von früheren Autoren an anderem Material 
gefundenen ziemlich gut überein ; so fand Mukaoka 1 an Graphit 
aus Sibirien für den Widerstand (die Dichtung ist nicht an- 
gegeben ; vermutlich war es kein einheitlicher Kristall) S2 eines 
cm 3 — 0,00122 (1 — 0,000739 . t + 0,000000273 . t 2 ). 
Graphit als Element muß ein Nichtelektrolyt sein, zeigt aber 
gleichwohl eine starke Abnahme des Widerstandes mit steigender 
Temperatur; schon aus dieser längst bekannten Tatsache folgt, 
daß letztere kein notwendiges Merkmal von gleichzeitig vorhandener 
elektrolytischer Leitung ist. 
Folgerungen. 
1 . Die untersuchten Metallsnltkle und -oxyde zeigen kon- 
tinuierliche Absorption, die bis /. = 4 0 u verfolgt werden konnte. 
Die MAxwELt.’sche Beziehung zwischen Absorption der Strahlung 
und elektrischer Leitfähigkeit stimmt für die Substanzen, deren 
Leitfähigkeit von der Größenordnung 1 . IO -4 ist. Aus dem oben 
angegebenen Material folgt, daß je kleiner das Leitvermögen, um 
so größer die experimentell gefundene Absorption gegenüber der 
theoretisch berechneten ist. Für hohes Leitvermögen tritt eine 
Umkehr in dem Sinne ein, daß dann die theoretisch berechnete 
Absorption größer als die wirklich vorhandene ist. Es läßt 
sich also aus dem L e i t v e r m ö g e n einer Substanz f ii r 
1 a n g s a m e Änderung elektrische r P o t en t i a 1 d i ff erenzen 
angeben, ob ihre Leit fähigkeit für rasche Schwingungen 
(von der Größenordnung der Wärmestrahlen) gerade 
so groß, bezw. größer oder kleiner ist. Im Gegensatz 
zu den Metallen scheinen Absorption und somit auch Reflexion 
stark von der Temperatur abzuhängen. 
2. Alle diese Verbindungen, die sogen. Erze, zeigen im sicht- 
baren Gebiet z. T. auch noch im Ultrarot (bis 1,5 /<) starke 
selektive Absorption, welche ihnen den für sie charakteristischen 
Metallglanz verleiht. 
3. Im Ultrarot ist das immerhin noch starke Reflexions- 
Vermögen hauptsächlich durch außergewöhnlich hohe Brechungs- 
exponenten bedingt. 
4 . Bei allen untersuchten Substanzen (mit Aus- 
nahme von Kupfersulfiir) erhält man mit Gleich- und 
Wechselstrom denselben Wert des Widerstandes. 
Eine elektromotorische Gegenkraft oder Polarisation , die größer 
als Tüoüff Volt wäre, ist nicht vorhanden. Die Leitung kann 
daher nicht als elektrolytische bezeichnet werden. 
1 MnuoKA, Wied. Ann 13. 311. 1881. 
